POTENSI DAUN RAMBUTAN BINJAI ( Nephelium lappaceum )

## SEBAGAI BIOSORBEN LOGAM Pb DALAM LIMBAH CAIR
Herawati*, Inda Mapiliandari
Program Studi Analisis Kimia, Politeknik AKA Bogor Jl. Pangeran Sogiri No.283, Tanah Baru, Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16154
*Email: herawati@aka.ac.id
(Received : 1 Juni 2020; Accepted: 30 Juni 2020; Published: 1 Juli 2020)

## Abstrak
Daun  rambutan  memiliki  kandungan  selulosa  dan  zat  aktif  yang  diduga  dapat  dimanfaatkan  sebagai  biosorben untuk penjerapan logam berat timbal. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan daun rambutan Binjai memiliki potensi  sebagai  biosorben  logam  Pb  dalam  limbah  cair.  Penelitian  dilakukan  dengan  beberapa  tahap  yaitu pembuatan biosorben dan karakterisasi, optimasi penjerapan logam Pb dalam air limbah oleh biosorben terhadap waktu  pengadukan,  kecepatan  pengadukan,  variasi  konsentrasi  logam  Pb  pada isotherm adsorpsi.    Hasil penelitian  yang  telah  dilakukan  menunjukan  bahwa  daun  rambutan  dapat  dijadikan  sebagai  biosorben.  Pada penelitian ini diperolah nilai  efektivitas adsorbsi logam Pb sebesar 98,83 % pada konsentrasi 25  mg/L, dengan waktu kontak 45 menit dan kecepatan pengadukan optimal 80 rpm. Model kesetimbangan adsorpsi logam timbal (Pb) mengikuti model isoterm Langmuir dengan nilai r sebesar 0,9990.
Kata kunci : Selulosa; Biosorben; Daun Rambutan; Pb; Langmuir

## Abstract
Rambutan leaves contain cellulose and active substances that are  predicted to be used as a biosorbent for lead adsorption inside liquid waste. The reseach aims to confirm that rambutan leaves have a potential as biosorbent of Pb. The research was conducted in several steps, initiated with biosorbent formulation and characterization, optimizing lead adsorption in liquid waste by the biosorbent to pH variation, stirring time, stirring velocity, and lead concentration variation in adsorption isotherm. The biosorbent was then applied to adsorb lead in liquid waste  along  with  the  optimization.  The  conducted  research  showed  the  ability  of  rambutan  leaves  as  a biosorbent. In this study the effectiveness of Pb metal adsorption was 98.83% at a concentration of 25 mg / L, with  a  contact  time  of  45  minutes  and  an  optimal  stirring  speed  of  80  rpm.  The  lead  metal  adsorption  (Pb) equilibrium model follows the Langmuir isotherm model with an r value of 0.9990.
Keywords : Cellulose; Biosorbent; Rambutan Leaves; Pb; Langmuir

## PENDAHULUAN
Biomaterial  dapat  dimanfaatkan  sebagai  bahan zat  aktif  penjerap  (biosorben).  Biosorben  berpotensi dalam  pengolahan  limbah  cair.  Biosroben  mudah diperoleh  dan  ramah  lingkungan.  Penggunaan biosorben telah  diaplikasikan  oleh  beberapa  peneliti dalam  penjerapan  logam  berat  diantaranya  yaitu biosorpsi  timbal  (Pb)  oleh  biomassa  daun  ketapang (Mulyawan et  al .,  2015),  adsorpsi  logam  timbal  (Pb) pada  air  limbah  dengan  menggunakan  adsorben  dari tongkol jagung (Ningsih et al ., 2016) dan pembuatan biosorben  dari  biji  papaya  untuk  penyerapan  zat warna (Siswarni et al ., 2017). Pada penelitian kali ini bahan  yang  akan  digunakan  sebagai  biosorben  yaitu daun rambutan.
Menurut  Hasfita  (2012),  biosorben  merupakan bahan  yang  berasal  dari  makhluk  hidup  (hewan, tumbuhan  dan  mikroba)  yang  dapat  mengikat  logam
berat  melalui  pertukaran  ion.  Pada  daun  yang memiliki  kandungan  polifenol  alam  seperti  zat saponin,  selulosa  dan  tanin  dapat  mengikat  logam berat  karena  memiliki  gugus  -OH.  Gugus  fungsional seperti  gugus  karboksil,  amina,  hidroksil,  dan karbonil  dapat  berkoordinasi  dengan  atom  pusat melalui  pasangan  elektron  bebas  (Mawardi et  al ., 2014).
Daun rambutan ini memiliki gugus fungsi yang beragam  dan  dapat  dimanfaatkan  sebagai  biosorben ramah  lingkungan.  Hasil  riset  yang  dilakukan  oleh Andriyani (2010) menggunakan alat spektrofotometer UV-Vis secara kuantitatif bahwa pada daun rambutan muda  didapatkan  kadar  tannin  sebesar  6,25%. Adapun menurut Pangaribuan (2016), daun rambutan memiliki  kandungan  senyawa  alkaloid,  steroid, triterpenoid,  saponin,  fenolik  pada  ekstrak  total  dan
senyawa  flavonoid  pada  ekstrak  n-heksana/  ekstrak etilasetat  dengan  cara  pengujian  kualitatif  metoda fitokimia.  Kandungan-kandungan  senyawa  yang terdapat  pada  daun  rambutan  dapat  dimanfaatkan sebagai metode penjerapan logam-logam berat.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka penelitian  ini  bertujuan  untuk  memanfaatkan  daun rambutan  binjai  sebagai  biosorben  dalam  biosorpsi logam  Pb  total  dalam  limbah  cair  laboratorium. Diketahui bahwa limbah cair yang berasal dari limbah laboratorium  mengandung  logam  timbal.  Logam tersebut dihasilkan dari praktikum yang dilaksanakan sehari-hari oleh mahasiswa ataupun dosen.

## METODE PENELITIAN Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan meliputi dua aspek yaitu bahan  uji  dan  bahan  kimia.  Bahan  uji  terdiri  atas: daun  rambutan  dan  limbah  cair.  Bahan  kimia  yang digunakan  yaitu  larutan  standar  induk  logam  Pb  100 mg/L, NaOH, HCl, dan HNO3 0,05 M.
Alat yang digunakan meliputi: erlenmeyer asah, cawan porselen 25 ml, Oven, buret, pipet mohr, pipet volum,  pipet  tetes,  bulb,  labu  semprot,  kaca  arloji, piala  gelas,  gelas  ukur,  penyangga  corong,  corong, ayakkan  60  mesh,  neraca,  hotplate,  shaker,  dan desikator. Instrumentasi yang digunakan yaitu Atomic Adsorption  Spectroscopy (AAS),  pH  meter,  dan Fourier-Transform Infrared Spectroscopy (FTIR).

## Pembuatan Biosorben
Daun rambutan binjai dibersihkan, dan dikeringkan pada suhu 105 °C. Kemudian  kebutuhan daun  tersebut  dihaluskan  dengan  alu  dan  lumpang hingga  halus  dan  diayak  menggunakan  ayakan  60 mesh.  Serbuk  daun  rambutan  yang  sudah  halus dikarakterisasi menggunakan FT-IR untuk mengidentifikasi gugus fungsinya.

## Pembuatan larutan
Larutan  induk  Pb  10  mg/L  diturunkan menggunakan  buret  ke  labu  takar  50  mL  dengan konsentrasi  masing-masing  labu  takar  (0,0;  0,25; 0,50;  0,75;  1,00;  dan  1,25)  mg/L.  Kemudian  deret standar  tersebut  dilarutkan  dengan  asam  nitrat konsentrasi  0,05  M  hingga  tanda  tera  dan dihomogenkan.

## Aplikasi Biosorben Daun Rambutan Pada Limbah Cair Analisa kadar logam Pb
Sampel  dipipet  50  mL  ke  piala  gelas  100  mL. Ditambahkan  5  mL  asam  nitrat  pekat  dan  ditutup menggunakan  kaca  arloji.  Kemudian  dipanaskan  di hotplate sampai sisa volume sampel 15 mL sampai 20 mL.  Larutan  uji  yang  telah    didestruksi  dapat
dilarutkan ke labu takar 50 mL. Jika terdapat endapan pada  larutan,  maka  larutan  tersebut  disaring  terlebih dahulu  sebelum  diujikan  pada  alat.  Larutan  uji  siap diukur absorban menggunakan AAS.

## Preparasi Proses Penyerapan Logam Pb
Ditimbang  biosorben  daun  rambutan  sebanyak 0,5  g  ke  piala  gelas  100  mL,  kemudian  ditambahkan 25  mL  larutan  limbah  cair  ke  piala  gelas  yang berisikan  biosorben.  Kondisi  adsorpsi  dilakukan berdasarkan  kondisi  optimum.  Kemudian  larutan disaring  menggunakan  kertas  saring  dan  diukur logam menggunakan AAS.
Kemudian  konsentrasi  ion  logam  timbal  yang diadsorpsi dapat diketahui dengan rumus: Konsentrasi yang  teradsorpsi  (mg/L)  =  Konsentrasi  awal  – konsentrasi akhir
Nilai  efektifitas  adsorpsi  logam  Pb  dapat dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut :
Keterangan : Q e = Jumlah ion logam teradsorpsi (mg/g) C o = Konsentrasi ion logam sebelum adsorpsi
C e = Konsentrasi ion logam sesudah teradsorpsi
V =  Volume  larutan  ion  logam  yang ditambahkan (L)
M = Jumlah adsorben/biosorben
Hasil dan Pembahasan
Pembuatan Biosorben Daun Rambutan Binjai Pembuatan biosorben daun rambutan dilakukan  beberapa  tahap,  yaitu  pembersihan, pengeringan, dan penghalusan. Pembersihan dilakukan  untuk  memastikan  semua  pengotor  yang menempel hilang. Tahap pengeringan bertujuan untuk menghilangkan  air.  penghalusan  dilakukan  untuk memperbesar luas permukaan bidang sentuh biosorben,  sehingga  meningkatkan  sisi  aktif  untuk proses  penyerapan  logam  Pb.  Daun  rambutan memiliki  kandungan  senyawa-senyawa  sekunder yang dapat dibuktikan dengan cara identifikasi gugus fungsi.  Dalam  penentuan  identifikasi  yang  bersifat kualitatif  ini  digunakan  alat  instrument Fourier Transfer  InfraRed atau  spektrofotometer  inframerah. Identifikasi  gugus  fungsi  dilakukan  sebanyak  dua pembacaan  menggunakan  FTIR  yaitu  biosorben sebelum  menjerap  logam  dalam  limbah  (awal)  dan biosorben  sesudah  menjerap  logam  dalam  limbah laboratorium  (akhir).  Hasil  karakterisas  biosorben daun  rambutan  dapat  dilihat  pada  Gambar  1  dan  2 berikut ini.
Gambar 1. Spektrum biosorben daun rambutan sebelum biosorpsi dengan FTIR
Gambar 2. Spektrum biosorben daun rambutan setelah biosorpsi dengan FTIR
Berdasarkan Gambar 1 dan 2, spektrum yang diperoleh  terdapat  pita  serapan  pada  daerah  3316,51 cm-1  memperlihatkan  adanya  gugus  O-H  (alkohol atau fenol), pada daerah 1720,00cm -1 memperlihatkan adanya  gugus  C=O,  pada  daerah  1613,27  cm -1 memperlihatkan  adanya  gugus  C=C,  pada  daerah 1313,8  cm -1 memperlihatkan  adanya  gugus  C-N,  dan pada  daerah  1037,41  cm -1 memperlihatkan  adanya gugus C-O.
Berdasarkan  hasil  serapan  diatas  bahwa biosorben  daun  rambutan  memiliki  gugus  aktif  yang dapat  dimanfaatkan  dalam  penjerapan  logam  berat. Gugus  aktif  tersebut  mempunyai  pasangan  elektron bebas  yang  dapat  berinteraksi  dengan  ion  logam  dan membentuk  ikatan  kovalen  koordinasi  (Lusiana, 2018).  Kemudian  dilakukan  kembali  pengujian biosorben  daun  rambutan  setelah  dilakukan  proses biosorpsi terhadap limbah laboratorium menggunakan FTIR.  Pengujian  kedua  ini  berfungsi  untuk  melihat gugus  aktif  yang  terdapat  pada  biosorben  telah berinteraksi  oleh  logam  timbal  dan  kromium. Gambar  3  dapat  dilihat  bahwa  konsentrasi  serapan yang  diberikan  biosorben  sebelum  biosorpsi  (garis serapan  berwarna merah),  sedangkan  serapan biosorben  setelah  biosorpsi  (garis  serapan  berwarna biru).  Setelah  digabungkan  dalam  grafik  terdapat pengurangan  puncak  serapan.  Pada  Grafik  3  bahwa pada  sampel  biosorben  setelah  biosorpsi  mengalami pengurangan  serapan  jika  dibandingkan  dengan sampel  biosorben  sebelum  biosorpsi.  Hal  ini
menandakan  adanya  keterlibatan  gugus-gugus  ini dalam  pembentukan  ikatan  dengan  ion  logam  Pb 2+ , Cr 3+ , dan Cr 6+ (Chaidir et al ., 2015).

## Proses Adsorpsi Logam Pb Variasi pH Larutan
Pada  penelitian  ini  dilakukan  variasi  pH untuk  mengetahui  kondisi  pH  optimum  dalam penjerapan  ion  Pb 2+ pada  konsentrasi  25  mg/L, dengan  melakukan  pengaturan  pH  menggunakan asam  klorida  encer  dan  natrium  hidroksida  hingga didapatkan  pH  sesuai  variasi  yang  telah  ditentukan. Adapun variasi pH  yang dilakukan  yaitu 2,3,4,5, dan 6. Hasil dari pengukuran ini dapat dilihat pada Tabel 1.
Gambar 3. Spektrum biosorben sebelum biosorpsi dan setelah biosorpsi
Tabel 1. Hasil penentuan pH larutan optimal menggunakan biosorben daun rambutan
Pada  Tabel  1    terlihat  bahwa  penyerapan paling maksimum yaitu pada pH 2 untuk logam Pb 2+ dengan    efisiensi  penyerapan  sebesar  96,23%. Semakin  naik  pH  larutan,  maka  interaksi  antara biosorben  dan  adsorbat  akan  menurun.  Akibat  dari penurunan  konsentrasi  ini  yaitu  logam  tersebut membentuk reaksi pengendapan.

## Variasi Waktu Kontak
Waktu kontak adalah waktu yang dibutuhkan  biosorben  dalam  berinteraksi  dengan adsorbat yang akan diadsorpsi. Jumlah adsorbat yang teradsorpsi  menunjukkan  kemampuan  adsorpsi  suatu biosorben.  Penentuan  ini  dilakukan  dengan  berbagai variasi  waktu  kontak  yaitu  (10,  20,  45,  60,  dan  90)
pH
% Efisiensi Biosorpsi Pb 2+ 2 96,83 3 96,43 4 95,09 5 94,41 6 73,44
menit,  dengan  penambahan  bobot  biosorben  0,5  g dalam konsentrasi ion logam Pb 25 mg/L.  Penentuan ini  dilakukan  untuk  mengetahui  waktu  kontak  secara optimal dalam penjerapan logam berat Pb. Berikut ini hasil dari penentuan optimal  waktu  kontak logam Pb dengan  menggunakan  biosorben  daun  rambutan, dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Hasil penentuan waktu kontak optimal menggunakan biosorben daun rambutan
Waktu (menit) % Efisiensi Biosorpsi Pb 2+ 10 47,98 20 23,07 45 52,16 60 50,59 90 51,64
Berdasarkan  hasil  pada  Tabel  2  diketahui adsorpsi  ion  logam  Pb 2+ dipengaruhi  oleh  waktu kontak.  Awal  kontak  yaitu  10  menit  menujukkan kenaikan  hingga  pada  satu  titik  didapatkan  waktu optimum,  tetapi  setelah  didapatkan  waktu  optimum kemudian  dilakukan  penambahan  waktu  interaksi menunjukan  penurunan  efisiensi  penyerapan  logam Pb 2+ .  Hal  ini  disebabkan  biosorben  daun  rambutan menyerap  ion  logam  Pb  sampai  titik  jenuh.  Titik jenuh  tersebut  adalah  kondisi  optimum  dalam penjerapan logam-logam berat tersebut oleh biosorben (Lusiana, 2018).
Pada  logam  Pb 2+ kondisi  optimum  waktu pengadukan  yaitu  pada  menit  ke-45  dengan  efisiensi penyerapan sebesar 52,16%. Ketika waktu dilanjutkan  pada  waktu  60  menit  dan  90  menit, penyerapan  logam  Pb 2+ menunjukan  penurunan.  Hal tersebut  dikarenakan  pada  waktu  60  dan  90  menit terjadi pelepasan atau desorpsi pada adsorbat-nya.

## Variasi Kecepatan Pengadukan Larutan
Adsorpsi ion logam Pb konsentrasi 25 mg/L dengan  biosorben  daun  rambutan  dilakukan  dengan bantuan shaker dengan  kecepatan  pengadukan bervariasi. Proses penyerapan dengan biosorben daun rambutan  menentukan kecepatan pengadukan dengan cara memvariasikan kecepatan pengadukan yaitu (40, 60,  80,  100,  dan  150)  rpm.  Proses  pengadukan  ini bertujuan untuk mempercepat difusi ion logam timbal ke  permukaan  biosorben  daun  rambutan,  sehingga adsorpsi  berlangsung  cepat.  Umumnya  kecepatan pengadukan  dapat  mempengaruhi  proses  biosorpsi, dimana  semakin  tinggi  kecepatan  pengadukan  maka akan  semakin  luas  bidang  kontak  antara  biosorben dan  adsorbatnya,  sehingga  proses  penyerapan  akan berlangsung  secara  optimal  (Sirajuddin et  al. ,  2017). Berikut  hasil  penentuan  kecepatan  pengadukan optimum  dalam  penyerapan  logam  ion  Pb 2+ dengan menggunakan biosorben daun rambutan.
Tabel 3. Hasil penentuan kecepatan pengadukan optimal menggunakan biosorben daun rambutan
Pengadukan (rpm) % Efisiensi Biosorpsi Pb 2+ 40 55,53 60 34,24 80 59,11 100 57,77 150 58,66
Pada  Tabel  3  dapat  dilihat  kecepatan pengadukan  adsorpsi  logam  ion  Pb 2+ oleh  biosorben diperoleh  nilai  optimum  pada  kecepatan  80  rpm dengan  efisiensi  penyerapan  sebesar  59,11%  dan mengalami  penurunan  pada  kecepatan  100  dan  150 rpm. Hal ini disebabkan semakin cepatnya pengadukan  menyebabkan  biosorben  tidak  sempat untuk berikatan dengan partikel adsorbatnya (Lusiana,  2018).  Proses  adsorpsi  selalu  diikuti desorpsi, dengan laju adsorpsi yang dominan. Hal ini disebabkan  awal  proses  masih  tersedia  banyak  sisi aktif  pada  permukaan  biosorben  yang  belum  terisi oleh ion logam Pb.

## Penentuan Isoterm Adsorpsi Biosorben
Proses  penentuan  karakteristik  penyerapan dilakukan dengan membandingkan persamaan isotherm  adsorpsi.  Pada penelitian  ini  digunakan  dua bentuk  persamaan,  yaitu  persamaan isoterm  adsorpsi Freundlich dan Langmuir dengan melakukan beberapa  variasi  pada  konsentrasi  larutan.  Variasi konsentrasi  yang  dilakukan  yaitu  (25,  50,  75,  100, dan  125)  mg/L.  Penentuan  model  kesetimbangan tergantung  pada  nilai  koefisien  korelasi  (  R)  dengan harga  mendekati  nilai  Koefisien  korelasi  yaitu  satu (1).  Berikut  hasil  yang  menunjukkan  bentuk  linear dan  plot  untuk  masing  -  masing  model  isotherm adsorpsi ion logam Pb  menggunakan biosorben daun rambutan.
Pada  penentuan  model  isoterm  adsorpsi  ini dilakukan  pada  kondisi  optimum  yang  telah ditentukan  untuk  ion  logam  Pb.  Adsorpsi  ion  logam Pb menggunakan biosorben daun rambutan cenderung  mengikuti  model  isoterm  Langmuir dengan nilai koefisien korelasi lebih tinggi dibandingkan model isotherm Freundlich. Berdasarkan  pada  Gambar  4,  nilai  koefisien  korelasi model isoterm  Langmuir sebesar  (R  =  0,9990),  dan model isoterm  Freundlich (R  =  0,8600).  Pada adsorpsi  logam  Pb 2+ dinyatakan  bahwa  penyerapan logam  tersebut  mengikuti  isoterm  adsorpsi  Langmuir yaitu adsorbat dengan biosorben terikat secara ikatan kimia,  membentuk  satu  lapis  atau monolayer dan permukaannya  bersifat  homogen  karena  masing- masing  situs  aktif  hanya  dapat  mengadsorpsi  satu molekul (Lusiana, 2018).
Gambar 4. Kurva Isoterm Adsorpsi ion logam Pb; (a) Langmuir, dan (b) Freundlich

## KESIMPULAN
Daun  rambutan  binjai  memiliki  potensi sebagai  biosorben  yang  ramah  lingkungan  untuk menyerap  logam  berat  Pb  dalam  limbah  cair Laboratorium.  Pada  penelitian  ini  diperolah  nilai efektivitas  adsorbsi  logam  Pb  sebesar  98,83  %  pada konsentrasi  25  mg/L,  dengan  waktu  kontak  45  menit dan  kecepatan  pengadukan  optimal  80  rpm. Berdasarkan data pengamatan, adsorpsi logam timbal (Pb) mengikuti model isoterm Langmuir dengan nilai r sebesar 0,9990.

## DAFTAR PUSTAKA
Andriyani, D., Pri Iswati U. Dan Binar A. D. (2010). Penetapan  Kadar  Tanin  Daun  Rambutan (Nephelium
lappaceum L.) Secara Spektrofotometri Ultraviolet Visibel . Pharmacy. 07(02):01-11. Chaidir,  Z.,  Qomariah  H.,  Dan  Rahmiana  Z.  (2015). Penyerapan  Ion  Logam  Cr(III)  dan  Cr(VI) dalam  Larutan  Menggunakan  Kulit  Buah Jengkol  (Pithecellobium  jiringa). Jurnal  Riset Kimia. 08(02):189-199. Hasfita,  F.  (2012). Studi  Pembuatan  Biosorben  Dari Limbah  Daun  Akasia  Mangium  (Acacia Mangium  Wild)  Untuk  Aplikasi  Penyisihan Logam. Jurnal  Teknologi  Kimia  Unimal 01(01):36-48. Lusiana,  Y.  (2018). Potensi  Biji  Pepaya  (Carica papaya  L.)  Sebagai  Adsorben  Logam  Pb  dan
Cu  Pada  Limbah  Cair. Skripsi.  Bogor: FMIPA, Universitas Pakuan. Mawardi,  Nazulis  Z.  Dan  Kumiawati  D.(2014).
Kajian  Proses  Biosorpsi  Timbal  (II)  Oleh Biomass  Alga  Spirogyra  Subsalsa  Melalui Modifikasi  Gugus  Karboksil  dan  Karbonil. Bionatura-Jurnal  Ilmu-ilmu  Hayati  dan  Fisik. 16(02):114-118.
Mulyawan,  R.,  Asep  S.,  Foliatini .  (2015). Biosorpsi
Timbal  Oleh  Biomassa  Daun  Ketapang .  Tesis. Depok: FMIPA, Universitas Indonesia.
Ningsih,  D.A.,  Irwan  S.  Dan  Purnama  N.  (2016).
Adsorpsi Logam Timbal (Pb) Dari Larutannya Dengan Menggunakan Adsorben Dari Tongkol Jagung. Jurnal  Akademika  Kimia.  05(02)55-
60. Pangaribuan,  F.X.R.,  Saibun  S.,  Chairul  S.  (2016). Uji  Fitokimia  Dan  Aktivitas  Antioksidan Ekstrak Daun Rambutan (Nephelium lappaceum)  Dengan  Metoda  DPPH  (1,2- diphenyl-2-picryhidrazyl). Jurnal Atomik. 01(02): 81-85.
Sirajuddin,  Muhammad  S.,  Irmawatii  S.  (2017).
Optimasi Kecepatan Pengadukan Pada Proses Adosrpsi Limbah Cair Laundry untuk Menurunkan  Kadar  Surfaktan  Menggunakan Batu  Bara .  Seminar  Nasional  Sains  dan Teknologi.  Samarinda:  TKim,  Politeknik Negeri Samrinda.
Siswarni,  M.Z.,  Lara  I.R.,  Dandri  S.  (2017).
Pembuatan  Biosorben  dari  Biji  Pepaya  untuk Penyerapan  Zat  Warna. Jurnal  Teknik  Kimia USU. 06(02):07-13.